e 7 , altre volte soltanto a destra, %. 8. I cristalli s'iìmpiantano o per 
una delle facce A o per la faccia C di sinistra. 
^ 100, 5 010, C 001, e 210, e2 110, o 101 , m 0 1 1 , n 11 1 , m 21 2 
^ A SVpid X/ l^tJ £.1. 
e2=137 23 
B e =102 6 
A 0 =151 27 
B sopra 
o=118"53' 
* C 
sopra n = ll3"48' 
lì 
«=143 15 
A' 
A 
7t— 95 58 
B 
«1 = 100 11 
B 
n — 13219 
C 
m — 199. 30 
I cristalli di questa specie, d'ordinario assai piccoli, variano moltis- 
simo secondo le diverse condizioni nelle quali si generano. Quelli di 
più semplice forma li ho avuti dalle soluzioni contenenti cinque a sette 
proporzionali di acido con uno di stronziana, e concentrate in guisa che 
la formazione dei cristalli ed il loro ingrandimento ha progredito non 
molto rapidamente. In tal caso sogliono essere terminati dalle sole facce 
A, B, C con le facce A quasi egualmente estese delle facce D e senza 
alcun carattere di emiedria; talché se non fosse il clivaggio parallelo 
alle sole B si potrebbero facilmente prendere per cristalli trimetrici or- 
togonali. Nelle medesime soluzioni molto acide ed alquanto più allun- 
gate , che danno luogo a più lento ingrandimento dei cristalli , come 
pure nelle soluzioni che contenevano disciolta discreta quantità di ni- 
trato sodico 0 nitrato potassico , ho avuto cristalli bislunghi nel verso 
della direzione C'C, fig. 11, nei quali alle precedenti facce si uniscono 
le altre o', o; ed in questi l'emiedria distintamente apparisce essendo le 
facce o' di sinistra piccolissime in confronto delle facce o di dritta , e 
spesso sullo spigolo Ao vi è una faccetta poliedrica x. La faccetta x , 
che come scorgesi nella figura è irregolarmente curva e ben distinta 
dalle facce A ed o, spesso si confonde con entrambe, specialmente con 
A che suol essere più o meno curva , e sembra derivare dalla poliedria 
di A. In qualche cristallo in cui la faccetta x rifletteva alquanto distinte 
le immagini degli oggetti ho trovato l'inclinazione di A sopra.» di circa 
175", ed ammettendo per .-e il simbolo 601 si avrebbe l'inclinazione di A 
sopra X eguale a 174;°49'. Anche in soluzioni acide , o contenenti altri 
sali disciolti che aumentano il grado di solubilità del tartrato neutro di 
stronziana , si sono prodotti i cristalli le cui forme sono rappresentate 
dalle figure 9 e 10 , e che sono notevoli per avere le facce A curvate 
